— 509 - 



Изъ таблицы видно, что въ моемъ анализ1& оказалось значительно 

 меньшее количество ^iO^, Ч'Ьмъ указано у двухъ другихъ авторовъ. 

 Но въ анализ^Ь П. Иванова кварцъ совсЬмъ не былъ отд^ленъ, въ 

 анализа же проф. В. АлексЕева не упоминается, откуда получено 

 38,67о кварца. Валовой анализъ неразд^ленеаго жидкостью Тулэ 

 песка далъ 68,247о SiOa, цифра довольно близкая къ количеству 

 SiOj въ анализ'6 проф. В. АлексЬева. 



Наоборотъ, количество М^О^ и РвзОз, а также KgO-f-NajO зна- 

 чительно больше противъ анализовъ указанныхъ авторовъ. Количе- 

 ство Шс^О незначительно и ближе опред1Ьлено не было. 



Замечается колебан1е общаго содержашя FCgOg и AljOg, а также 

 СаО и MgO. 



Проба на Fl и Мп дала отрицательные результаты. 



Вычислеше формулы по даннымъ анализа не привело къ простышъ 

 отпошен1ямъ, но характеръ слюдяного мусковитоваго ядра *) ясно 

 сказывается въ числахъ SiOg, AI2O3 и HgO. 



Опред*лен1е уд^льнаго в-Ьса помощью пикнометра дало сл'Ьдующш 

 результатъ: 



Нав-Ёска: t** Уд. в. 



1,8554 гр. 13,20С. 2,8133. 



Оптическое изсл-Ьдоваше пластинокъ минерала подъ микроскопомъ 

 въ сходящемся поляризованномъ свете показало, что он'Ь двуосны, 

 при чемъ 2Ека составляетъ около 66"; опред'Ьлен1е сделано по фи- 

 гура интерференщи помощью микрометра. 



Оптичестй характеръ отрицательный. 



Веб полученныя данныя заставляютъ признать изсл'Ьдуемый мине- 

 ралъ за мусковитъ. Цифры анализа ближе всего подходятъ къ 

 анализамъ мусковита XXIX и LXXTII, приведеннымъ у Hintze ^). 



Такимъ образомъ «огнеупорная глина», которая служила исходнымъ 

 матер1аломъ для изсл^доватя, представляетъ изъ себя см-Ьсь б^лаго 

 кварцеваго песка и мелкихъ чешуекъ мусковита. По словамъ проф. 

 В. Алексеева ^), это вещество употребляется какъ огнеупорный 

 матер1алъ для нриготовлее1я доменныхъ кирпичей для Полевскаго 

 завода въ Сысертскомъ OKpyriÈ на Урал-Е. 



Мйнералогическ1н Кабинетъ Московскаго Университета. 



1) Ж. VernadsJcij. Zeitschrift für Krist. etc. XXXIV, 1901, p. 54. 



2) С. Hintze. Handb. d. Miner. II, 634. 



3) B. Алектевъ. Зап. СПБ. Минер. О-ва. 1898, XXXIV, 63. 



